264 SUR LA RÉFRACTION DE LA TOURMALINE. 



un cristal de Tamatave (raie D). La biréfringence varie 

 entre 0.017 et 0.034. Nous pouvons admettre comme 

 valeurs moyennes approximatives pour les cristaux dont 

 il sera ici question 7ig= \.Qi, et np^= \ . 62. 



Les différences entre des points, même très rappro- 

 chés, dans un même cristal sont également fréquentes, 

 et peuvent atteindre plusieurs unités de la troisième 

 décimale. Le tableau donné par M. Dufet en renferme 

 beaucoup d'exemples, j'aurai l'occasion d'en montrer 

 d'autres dans le cours de cette note. Ces variations se 

 manifestent d'ailleurs aussi bien lorsque le point observé 

 se déplace perpendiculairement ou parallèlement à l'axe. 



On sait encore que l'uniaxie de la tourmaline n'est 

 qu'une première approximation, et que l'observation en 

 lamière polarisée convergente de lames perpendicu- 

 laires à l'axe, décèle des anomalies optiques variables 

 et compliquées. Certaines régions, surtout les régions 

 centrales, montrent la croix des uniaxes plus ou moins 

 parfaite, tandis que d'autres régions laissent voir deux 

 axes optiques plus ou moins écartés '. 



Dans les régions biaxes on ne peut naturellement 

 plus parler d'un rayon ordinaire, et l'on doit distinguer 

 les trois indices principaux Ug > ?i„ >► iip. L'indice du 

 rayon le plus rapide a la valeur constante w^ dans les 

 directions perpendiculaires à l'axe morphologique A du 

 cristal, et la valeur n^ suivant cet axe ; l'indice du rayon 

 le plus lent est Ug suivant l'axe A, et varie entre Ug et 

 rira dans les directions perpendiculaires ; rig et n^ doi- 

 vent être d'ailleurs peu différents l'un de l'autre : l'angle 



' Voyez Brauns, Die optischeu Anomalien der Krystalle. Leipzig, 

 1891, 272. 



